Sifat-Sifat Mekanik dan Kemampuan Biodegradasi Bahan Biokomposit Poly Lactic Acid dengan Penguat Lembaran Tipis Bambu dan Kayu Sengon
Mechanical Properties and Biodegradability of Poly Latic Acid Biocomposites Reinforced with Bamboo and Sengon Wood Thin Sheets
Sujito *) , Hanim Munawaroh dan Endhah Purwandari Jurusan Fisika FMIPA Universitas Jember * ) Email: sujito.unej@gmail.com

## ABSTRACT
Development of biocomposite materials based on  the natural fibers and friendly environmentally resins to replace composite materials made from plastic and synthetic fibers give the consideration that  the  biocomposite  materials are  environmentally  friendly  materials. In this paper,  we discuss the synthesis and characterization of biocomposite materials using a combination of thin sheets of bamboo reinforcement and resin sengon and poly lactic acid (PLA). As controls were also carried out the synthesis and characterization of biocomposite material with a thin layer of reinforcement only sengon bamboo and wood. Characterization of tensile strength and modulus of elasticity of the  material  is  done  by  using  the  Tensile  Test  Machine  ASTM  D  638.  In  the  mean  time, biodegradability of  materials  are  observed  made  by the  method of burial  for 1-4  weeks. Tensile test results show that the biocomposite material reinforced with a thin sheet bamboo has a tensile strength and modulus of elasticity greater than that of the other  biocomposite materials produced in  this  study.  Meanwhile,  biocomposite  materials  with  thin  layers  of  wood  sengon  reinforced easily biodegradable ( dG = 13.21 ± 0.59)%, compared to a biocomposite material with a thin layer of bamboo reinforcement ( dG = 10.69 ± 0.79)%. From these results it can be  concluded that the composite material with a thin layer of bamboo boosters are more likely to be applied to replace metallic materials.
Keywords : Biocomposites, tensile strength, elastic modulus, biodegradability, bamboo and sengon wood thin layer .

## PENDAHULUAN
Pengembangan  bahan  biokomposit  berbasis serat  alam  dan  polimer biodegradable sebagai alternatif  pengganti  bahan  logam  merupakan subyek  penelitian  yang  menarik  minat  para peneliti.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Avela (2009)  menyatakan  bahwa  telah  banyak dilakukan penelitian dalam rangka memperoleh bahan  biokomposit  yang  dapat  digunakan untuk menggantikan bahan logam.
Saat ini, pengembangan bahan biokomposit dengan  memanfaatkan  serat  alam  sebagai komponen  penguat  telah  banyak  dilakukan, seperti  penggunaan  serat  kenaf  (Wicaksono, 2006), serat kayu sengon (Soleha, 2012), serat manila  (Holila,  2012),  ampas  tebu  (Yudo  dan Jatmiko,  2008)  dan  serat  bambu  (Ifannossa, 2010,  Sujito  et.al.,  2011).  Sementara  itu, penggunaan Poli  Lactic  Acid (PLA)  sebagai resin yang memiliki sifat biodegradable dalam sintesis  bahan  biokomposit  telah  juga  banyak
dilakukan  (Shinji  Ochi,  2007).  Adapun penggunaan  resin  yang  bersifat biodegradable sebagai  komponen  matriks  telah  dilakukan dengan  memanfaatkan  resin Poli  Lactic  Acid (PLA)  yang  berasal  dari  sumber  daya  alam terbarukan seperti jagung, gandum, bit gula dan tapioka.    PLA  sendiri  bersifat  termoplastik dengan  titik  leleh  yang  cukup  tinggi (Kaavessina, 2011) dan memiliki sifat mekanik yang baik (Febrianto, 2011).
Kombinasi  antara  serat  alam  dan  resin biodegradable sebagai  penyusun  material biokomposit  mampu  menghasilkan  bahan dengan  sifat  mekanik  yang  baik.  Pada  tahun 2007,  Shinji  Ochi  melakukan  penelitian biokomposit  berbasis  serat  kenaf  sebagai penguat dan resin PLA sebagai matriks, dengan kekuatan tarik dan kekuatan bending biokomposit  hasil  sintesis  masing-masing sebesar 223 MPa dan 254 MPa. Di samping itu, dengan  menggunakan  serat  serabut kelapa  dan matriks PLA, Ristandi (2011) telah
menunjukkan bahwa kekuatan bending
tertinggi    diperoleh  dari  hasil  sintesis  pada komposisi fraksi volume serat 50%, sedangkan kekuatan  bending  terendah  diperoleh  pada fraksi  volume  serat  80%.  Sementara  itu, pemanfaatan  serat  bambu  dan  matriks  PLA, dengan  komposisi  kandungan  serat  optimum sebesar  40%,  menunjukkan  sifat  lentur  bahan dan  energi  impak  dari  material  komposit  yang paling  baik  (Sujito,  2011).  Hasil  penelitian  di atas memberikan peluang terhadap
pengembangan  material  biokomposit  melalui inovasi  terhadap  berbagai  jenis  bahan  penguat yang  dapat  menghasilkan  biokomposit  dengan kekuatan mekanik yang baik.
Disisi  lain,  sintesis  bahan  biokomposit dengan  matriks  PLA  dan  penguat  kombinasi yang  dari  dua  buah  jenis  serat  alam,  menjadi kajian  yang  menarik  untuk  diteliti.  Hal  ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan biokomposit  baru  dengan  sifat  mekanik  yang lebih baik dari pada sebelumnya.  Bertolak dari hal  tersebut  di  atas  telah  dilakukan  penelitian sistesis  dan  karakterisasai  bahan  biokomposit dengan  penguat  kombinasi  lembaran  tipis bambu  dan  kayu  sengon.  Di  dalam  paper  ini akan  dipaparkan  hasil  penelitian  uji  tarik  dan kemampuan  biodegradasi  bahan  biokomposit dari hasil sintesis.

## METODE

## Preparasi Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan sampel adalah lembaran tipis kayu sengon dan lembaran  tipis  bambu  petung,  masing-masing berukuran  1×10  cm.  Pemotongan  dilakukan masing-masing menurut arah serat longitudinal. Bahan  yang  sudah  dipotong  dikeringkan melalui  proses  penjemuran  di  bawah  terik matahari  selama  6  jam  selama  4  hari.  Bahan yang  telah  siap  digunakan  selanjutnya  diberi perlakuan NaOH 2% selama 5 menit, kemudian dicuci  dengan  menggunakan  aquades  dan dikeringkan kembali. Kedua bahan ini nantinya digunakan  sebagai  komponen  penguat  dari biokomposit  yang  disintesis.  Sebagai  matriks, digunakan  larutan  PLA  dengan  konsentrasi 60% dari massa total bahan biokomposit.

## Pembuatan Bahan Komposit
Bahan biokomposit
disintesis dengan perbandingan  antara  komposisi  fraksi  massa penguat dan matriks adalah 40% : 60%. Bahan biokomposit  dibuat  dalam  empat  variasi
penguat  yaitu;  sampel  A  terdiri  atas  9  lembar kayu  sengon,  sampel  B  berupa  9  lembar bambu,  sampel C tersusun dari  5 lembar  kayu sengon  dan  4  lembar  bambu,  dan  sampel  D dengan  komposisi  5  lembar  bambu  dan  4 lembar  kayu  sengon.  Kepada  masing-masing sampel, larutan PLA dituangkan dan dicampur hingga  merata  untuk  kemudian  dikeringkan dalam  ruang  terbuka.  Penguat  yang  sudah tercampur  dengan  PLA  dimasukkan  ke  dalam cetakan  untuk  kemudian  dilakukan  proses pengepresan  menggunakan hot  press  machine pada temperatur 120 0 C dan tekanan ± 10 MPa selama 5 menit. Sintesis bahan diakhiri dengan proses  pendinginan  sampel  (dalam  kondisi masih  di  dalam  cetakan)  hingga  temperatur ruang.

## Karakterisasi Bahan
Karakteristik mekanik bahan biokomposit diuji dengan  menggunakan  mesin  uji  TM  113
Universal 30 KN. Pengujian kekuatan mengacu standar  ASTM   D638  dengan  spasi antar  penjepit  sampel  sebesar  5  cm.  Modulus elastisitas bahan uji, yang diperoleh berdasarkan  grafik  regangan-tegangan  dari  uji mekanik,  ditentukan  menggunakan  metode offset .  Adapun  uji  biodegradasi  bahan dilakukan  dengan  menggunakan  metode land fill, dimana bahan dikubur dalam tanah selama 4  minggu  dan  disiram  air  ±  150  cc/hari. Pengamatan  terhadap  bahan  uji  dilakukan setiap minggu, dengan melihat perubahan fisik dari  bahan  menggunakan  mikroskop  dan menghitung  prosentase  perubahan  massa relatif, yang terjadi akibat penguburan bahan.

## HASIL

## Morfologi Permukaan
Morfologi permukaan bahan biokomposit hasil sintesis  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan  pada Gambar  1.  Perbedaan  warna  yang  nampak memberikan  ciri/karakteristik  fisik  kepada bahan  dimana  warna  yang  lebih  gelap  pada sampel  (b)  dan  (d)  disebabkan  karena  bagian terluar  bahan  biokomposit  merupakan  lapisan tipis  bambu,  sedangkan  warna  yang  lebih terang  pada  sampel  (a)  dan  (c)  disebabkan karena  bagian  terluar  bahan  biokomposit merupakan lembaran tipis kayu sengon.

## Kekuatan Tarik dan Modulus Elastisitas
Gambar  2  menunjukkan  grafik  hubungan tegangan dan regangan bahan hasil uji tarik.
Gambar  1.  Morfologi  biokomposit  hasil  sintesis dengan variasi jumlah lembar penguat:
(a)  9  lapisan  tipis  kayu  sengon,  (b)  9 lapisan tipis bambu, (c) 5 lapisan tipis kayu  sengon  dan  4  lapisan  tipis bambu,  dan  (d)  5  lapisan  tipis  bambu dan 4 lapisan tipis kayu sengon.
Menurut Zemansky (1990), nilai kekuatan tarik dari suatu bahan ditunjukkan berdasarkan nilai UTS  ( Ultimate  Tensile  Strength )  yaitu  nilai tegangan  maksimum  yang  mampu  diterima oleh  bahan  sebelum  bahan  uji  mengalami kerusakan atau putus.
Gambar 2. Tipikal grafik hubungan antara tegangan (σ) dan regangan (ε) bahan biokomposit hasil sintesis.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dan  grafik antara tegangan dan regangan yang ditunjukkan pada  Gambar  2,  tampak  bahwa  kekuatan  tarik dari  bahan  ditunjukkan  pada  bagian  puncak kurva  dari  grafik.  Nilai  kekuatan  tarik  bahan biokomposit  hasil  sintesis  dalam  penelitian  ini ditunjukkan pada Gambar 3.
Berdasarkan  Gambar  3,  tampak  bahwa kekuatan  tarik  terbesar  dari  bahan  uji  dimiliki oleh  bahan  biokomposit  yang  banyak mengandung  lembaran  tipis  bambu,  yaitu sampel  B  (kurva  warna  merah),  yaitu  bahan komposit  dengan  penguat  9  lembaran  tipis bambu  dengan  nilai  kekuatan  tarik  sebesar (71,60 ± 0,53) MPa.
Gambar 3. Histogram nilai UTS dari keempat bahan biokomposit hasil sintesis
Kemudian berturut-turut diikuti oleh bahan komposit  dengan  penguat  kombinasi  5  lembar lapisan  tipis  bambu  dan  4  lembar  lapisan  tisis kayu sengon dengan nilai kekuatan tarik (64,00 ±  0,44)  MPa,  bahan  biokomposit  dengan penguat  kombinasi  4  lembar  lapisan  tipis bambu dan 5 lembar lapisan tipis kayu sengon dengan  nilai  kekuatan  tarik  (58,76  ±  0,50) MPa,  dan  kekuatan  tarik  terkecil  dimiliki  oleh bahan biokomposit dengan penguat 9 lembaran tipis  kayu  sengon  (sampel  A),  dengan  nilai kekuatan tarik sebesar (22,70 ± 0,58) MPa.
Berdasarkan  hasil  tersebut  tampak  bahwa bahan biokomposit dengan kandungan penguat lapisan  tipis  bambu  yang  semakin  banyak memiliki  kekuatan  tarik  yang  semakin  besar. Ini berarti bahwa lapisan tipis bambu memiliki kekuatan lebih besar bila dibandingkan dengan lapisan  tipis  kayu  sengon.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  kayu  sengon  hanya memiliki  kekuatan  tarik  sebesar  14,5  MPa sampai 27,5 MPa (Sandi, 2009). Sementara itu, bambu  dengan  ketebalan  10  mm  memiliki kekuatan  tarik  sebesar  97  MPa  (Morisco, 1996). Perbedaan  yang  cukup antara  kekuatan tarik  bahan  biokomposit  dengan  penguat lapisan  tipis  bambu  dengan  hasil  penelitian Morisco  lebih  disebabkan  karena  ketebalan bahan  uji  pada  penelitian  Morisco  lebih  besar dibandingkan  dengan  ketebalan  bahan  uji  dan perbedaan  struktur  penguat.  Dalam  penelitian ini  struktur  penguat  berupa  paduan  lembaran tipis  bambu,  sementara  itu  penelitian  Morisco bambu yang digunakan memiliki struktur yang utuh.
Besarnya kekuatan tarik bahan biokomposit hasil  síntesis  tersebut  di  atas  sesuai    dengan hasil  pengamatan  bentuk  patahan  bahan  dari hasil uji  tarik yang disajikan pada Gambar 4.
Gambar  4.  Foto  morfologi  bentuk  patahan  bahan biokomposit hasil sintesis, (a) Sampel A; (b)  Sampel  B;  (c)  Sampel  C;  dan  (d) Sampel D.
Dari  gambar  tampak  bahwa  lapisan  tipis bambu  memiliki  serat  patahan  yang  relatif panjang  dibandingkan  dengan  lapisan  tipis kayu sengon. Hal ini menunjukkan lapisan tipis kayu  sengon  patah  lebih  dahulu  dibandingkan dengan  lapisan  tipis  bambu,  dengan  kata  lain lapisan  tipis  bambu  lebih  kuat  dibandingkan dengan lapisan tipis kayu sengon.
Sementara  itu,  bentuk  patahan  bahan biokomposit  yang  dihasilkan  termasuk  dalam jenis  patahan  banyak  ( splitting  in  multiple area )  dan  tidak  rata  (Diharjo,  2006).  Bahan biokomposit yang demikian cenderung memiliki kekuatan yang tinggi, sebab arah serat dari  lembaran  kayu  dominan  searah  dengan pembebanan, sehingga
kemampuannya menahan gaya tarik cukup kuat (Soleha, 2011). Gambar  5  menunjukan  nilai  modulus elastisitas,  ditentukan  dengan  menggunakan metode offset ,  bahan  komposit  hasil  sintesis. Bahan  dengan  jumlah  penguat  bambu  lebih banyak  memiliki  modulus  elastisitas  paling besar.
Gambar  5.  Histogram  Modulus  Elastisitas  dari keempat  bahan  biokomposit  hasil sintesis
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa bambu memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk  dapat  mempertahankan  bentuknya sebelum  terjadi  deformasi  permanen  akibat beban  tarik  yang  diberikan.  Jika  suatu  bahan memiliki  daerah  elastis  yang  besar,  maka ikatan  antar  molekul  dalam  bahan  semakin kuat.  Setelah  melewati  daerah  elastis,  ikatan antar  molekul  akan  mengalami  perubahan. Sehingga  daerah  ini  merupakan  batas  dimana bahan  mengalami  pertambahan  panjang  yang sebanding  dengan  besarnya  tegangan  yang diberikan (Zemansky, 1992).

## Kemampuan Biodegradasi Bahan
Hasil uji biodegradasi bahan biokomposit hasil síntesis ditunjukkan pada Tabel 1. Dari minggu pertama  hingga  minggu  keempat,  terjadi penurunan  massa  dari  bahan  uji.  Hal  ini menunjukkan adanya penurunan kualitas bahan biokomposit yang disintesis akibat penguburan.
Tabel  1.  Nilai  rata-rata  derajat  biodegradasi  bahan biokomposit hasil sintesis
Sa mp el Rata-rata derajat biodegradasi (%) Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 A 2,52±0,19 6,29±0,19 10,06±0,19 13,84±0,19 B 2,52±0,19 4,40±0,19 6,29±0,19 8,81±0,19 C 2,52±0,19 6,29±0,19 9,43±0,59 13,21±0,59 D 2,52±0,19 5,03±0,19 7,55±0,59 10,69±0,79
Setelah selang  waktu 4 minggu, penurunan massa terbesar dialami oleh bahan biokomposit yang banyak mengandung lembaran tipis kayu sengon  yaitu  sampel  A,  kemudian  berturut- turut  diikuti  oleh  bahan  biokomposit  dengan kandungan  lembaran  tipis  kayu  sengon  yang semakin kecil, yaitu Sampel C, D dan B (tidak mengandung  lembaran  kayu  sengon).  Gambar 4  menunjukkan  histogram  hubungan  antara lama  penguburan  dengan  besarnya  derajat biodegradasi bahan biokomposit hasil sintesis.
Gambar 6. Grafik hubungan antara lama penguburan dengan  besarnya  derajat  biodegradasi bahan biokomposit hasil sintesis
a
d
b c
Dari  Gambar  6  nampak  bahwa  sampel  A dan  sampel  C,  yang  mengandung  jumlah lembaran  kayu  sengon  lebih  banyak,  mudah terbiodegradasi  dibandingkan  dengan  bahan dengan  kandungan  lembaran  bambu  lebih banyak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bahan biokomposit  dengan  penguat  lapisan  tipis bambu lebih sukar untuk terbiodegradasi.

## KESIMPULAN
Telah  berhasil  dilakukan  sintesis  bahan biokomposit  dengan  penguat  lapisan  tipis bambu  dan  lapisan  tipis  kayu  sengon  serta kombinasi  keduanya.  Bahan  biokomposit dengan  penguat  lapisan  tipis  kayu  bambu memiliki kekuatan tarik dan modulus elastisitas lebih  besar  dibandingkan  dengan  bahan biokomposit  berpenguat  lapisan  tipis  kayu sengon  dan  kombinasi  antara  lapisan  tipis bambu  dan  kayu  sengon.  Demikian  juga Sementara itu, kemampuan biodegradasi bahan biokomposit  berpenguat  lapisan  tipis  bambu lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan kemampuan  biodegradasi  bahan  biokomposit berpenguat  lapisan  tipis  kayu  sengon  dan kombinasi antara keduanya.
Hal ini menunjukkan  bahwa  lapisan  tipis  bambu memiliki  kekuatan  lebih  besar  dibandingkan lapisan  tipis  kayu  sengon.  Sehingga  bahan biokomposit  dengan  penguat  lapisan  tipis  atau serat bambu memiliki potensi untuk menggantikan bahan logam.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Yuda  Cahyoargo  Hariadi,  MSc,  PhD  dan Puguh  Hiskiawan,  S.Si,  M.Si  yang  telah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Avella  M.,  A.  Buzarovska,  M.  E.  Enrico,  G. Gentile,  A.  Grozdanov.  2009. Review  eco- challenges of bio-based polymer composites . Materials. Vol 2, pp911-925. Diharjo, K. Tanpa Tahun. Pengaruh Perlakuan Alkali terhadap Sifat Tarik Bahan Komposit Serat  Rami-Polyester .  Surabaya:  Jurusan
Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas Negeri Sebelas Maret.
Firdaus.  F.,  Mulyaningsih,  S.,  Anshory,  H.
2008. Green Packaging Berbasis
Biomaterial:  Karakteristik  Mekanik  Dan
Ketahanan  Terhadap  Mikroba  Pengurai Film Kemasan Dari Komposit Pati Tropis-
PLA-Khitosan . UII Yogyakarta. Gopar, M. 2010. Aplikasi Komposit Polipropilena-Mikrofibril  Selulosa  Tandan KosongKelapa  Sawit  Untuk  Bahan  Baku Industri Komponen Otomotif . Unit Pelaksana  Teknis  balai  penelitian  dan Pengembangan Biomaterial, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hanif. Tanpa tahun. Serat pendek sabut kelapa sebagai  penguat  papan  Komposit  dengan styrofoam sebagai matrikss . Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Lhokseumawe Ifannossa,  A.,  A.,  E.,  Hadi,  B.,  K.,  Kusni,  M. 2010. Analisis  Kekuatan  Tarik  Komposit Serat  Bambu  Laminat  Helai  dan  Wooven yang  Dibuat  dengan  Metode  Manufaktur Hand  Lay-Up. Program  Studi  Aeronotika dan Astronotika Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Kaavessina,  M  .  2011. Plastik  Ramah Lingkungan .  Arab  Saudi  :  King  Saud University (KSU) Riyadh, Saudi Arabia. Khlolila,  H.  2012. Pengaruh  Perlakuakn Permukaan  Serat  Manila  Terhadap  Sifat Mekanik  Bahan  Komposit  Dengan  Matriks Polyester . Jurusan Fisika Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam
Universitas Jember
Morisco.  1996.  Bambu  Sebagai  Bahan Rekayasa. Yogyakarta.UGM .
Mujiyono, J., Santoso B., R,. Heru, S., Gentur, P.,  J.  2010. Rekayasa  Biokomposit  Dari Kutulajk  Dan  Serat  Rami .  Seminar Nasional  Hasil-hasil  Penelitian  Teknologi, MIPA dan Pendidikan Vokasi Yogyakarta. Nurhudha,  K.  2011. Sifat  Mekenik  dan Kemampuan  Degradasi  Bahan  Komposit Modifikasi Serbuk Kacang Tunggak (Vigna Unguiculata  L.)  dengan  Filler  Serbuk Gergaji  Kayu  Sengon .  Jurusan  Fisika Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahua Alam Universitas Jember. Ristadi,  F,  A.  2011. Studi  Mengenai  Sifat Mekanis  Komposit  Polylactic  Acid  (PLA) Diperkuat  Serat  Rami .  Program  Pasca
Sarjana  Jurusan  Teknik  Mesin  Fakultas Teknik Unversitas Gadjah Mada Yogyakarta
Soleha,  W.  2012. Kekuatan  Tarik,  Modulus
Elastisitas  dan  Kemampuan  Biodegradasi Bahan  Komposit  dengan  Penguat  Limbah Pengeolahan  Kayu  Lapis  dan  Resin  Poly
Laktc  Acid  (PLA) .  Jurusan  Fisika  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas Jember.
Subiyanto,   B.,  Masyeni,  Mardikanto,  R.,  T., Sadiyo,  S.  1996. Peningkatan  Sifat  Fisis Dan Mekanis Kayu Sengon (Paraserienthes Falcataria) Dengan Teknologi Pemampatan. Seminar Fisika. Wicaksono,  A.  2006. Karakterisasi  Kekuatan Bending  Komposit  Berpenguat  Kombinasi Serat  Kenaf  Acak  dan  Anyam .  Jurusan Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas Negri Semarang Yudo,  H.,  Jatmiko,  S. 2008. Analisa  teknis kekuatan  mekanis  material  komposit berpenguat  serat  ampas  tebu  (baggase) ditinjau  dari  kekuatan  tarik  dan  impak . Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik,  Universitas  Diponegoro.  Vol.  5, No.2, Juni 2008
Subiyanto,   B.,  Masyeni,  Mardikanto,  R.,  T., Sadiyo,  S.  1996. Peningkatan  Sifat  Fisis Dan Mekanis Kayu Sengon (Paraserienthes Falcataria) Dengan Teknologi Pemampatan. Seminar Fisika. Wicaksono,  A.  2006. Karakterisasi  Kekuatan
Bending  Komposit  Berpenguat  Kombinasi Serat  Kenaf  Acak  dan  Anyam .  Jurusan
Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas Negeri Semarang
Yudo,  H.,  Jatmiko,  S. 2008. Analisa  teknis kekuatan  mekanis  material  komposit berpenguat  serat  ampas  tebu  (baggase) ditinjau  dari  kekuatan  tarik  dan  impak . Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik,  Universitas  Diponegoro.  Vol.  5, No.2, Juni 2008